122 



C. VAN EYK. 



La représentation graphique donne encore ici un meilleur aperçu des 

 phénomènes. Les températures, auxquelles se sont formés des cristaux 

 mixtes de la deuxième série, se trouvent sur les courbes AC et BC 

 (fig. S) au moyen des nombres de la première colonne. On y porte alors 

 les nombres de la deuxième colonne, qui forment ensemble les courbes 

 AD et BE. Par ce procédé, les valeurs coëxistantes de Cs et C L sont 

 rassemblées avec les températures de solidification en un même graphi- 

 que. Nous avons clone ici un premier exemple du type de solidification 

 Y de M. Bakhuis Eoozeboom On voit dans la figure que du côté 

 du KNO z la phase solide renferme plus de KA r 0 3 que le liquide; de 

 même, du côté de TlNO z plus de TlNO z . 



La loi trouvée par M. Bakhuis Eoozeboom pour les relations entre 

 les concentrations respectives du mélange liquide et du mélange solide 2 ) 

 trouve donc ici aussi sa confirmation. 



Continuant à refroidir, on verra par le dépôt continuel de cristaux 

 mixtes la composition du mélange fondu restant se déplacer de plus en 

 plus vers le point C. 



Au-dessous de cette température, les deux courbes ne peuvent être 

 prolongées davantage, attendu que chaque liquide serait sursaturé rela- 

 tivement aux cristaux mixtes de l'autre type. Quand il n'y a pas 

 sursaturation, le refroidissement ultérieur finit par solidifier le liquide 

 C en un conglomérat de cristaux mixtes des compositions D et E. 



La position exacte du point de solidification minimum C a été déter- 

 minée comme suit. La température, d'après le tableau de la page 119, 

 est 1S2°. Si Ton refroidit lentement un mélange en fusion, dont la 

 concentration ne diffère pas beaucoup de celle du point C, il se dépo- 

 sera des cristaux, et la concentration subira des modifications succes- 

 sives, jusqu'à ce qu'elle ait atteint la valeur qu'elle a au point C. Plus 

 tard il se dépose des cristaux mixtes de la concentration D, et de la 

 concentration E. 11 faudra observer attentivement ce moment, attendu 

 que l'un des tj r pes (renfermant plus de TlNO z ) est plus lourd que le 

 mélange fondu, l'autre plus léger. 



*) Arch. Néerl., Sér. II, T. III. p. 434. Le travail de M. Cady (Journ. phys. 

 Chem., vol, 3, p. 127) donne nn deuxième exemple de ce type de solidification. 

 Mon mémoire avait toutefois déjà été présenté comme thèse de doctorat en décem- 

 bre 1898, et un extrait communiqué le 4 janvier suivant à l'Académie d'Amsterdam. 



2 ) 1. c. p. 419. 



